— 351 — 



Barytocalcit von Längban. Nach Sjögren in krystallinischen 

 Massen, härter als Kalkspath, vom spec. Gew. 3,46. 



Des-Cloizeaux konnte aus zuckerkörnigen Massen Rhomboeder spalten, 

 deren Polkanten 104° 35 ; bis 105° 55' massen. Die Breite der Ringe des 

 einaxigen Interferenzbildes stimmt mit derjenigen einer gleich dicken 

 Kalkspathplatte tiberein. Die Substanz, welche nach der Analyse von 

 Lundström von der Zusammensetzung des Barytocalcits ist, stellt daher 

 dieses Mineral nicht dar und muss einen neuen Namen erhalten , da sie 

 nicht die monokline Gleichgewichtslage des Barytocalcits und auch nicht 

 die rhombische des Alstonits zeigt, sondern offenbar in die Kalkspath- 

 reihe gehört. C. Klein. 



1. E. Bertrand: Sur un nouveau mineral du Laurium (Zinc- 

 alumin ite). 



2. Damoer: Essais chimiques et analyse d'un sulfate 

 basique d'alumine et de zinc hydrate, nouvelle espece 

 minerale (Zincalu m inite). (Bull. Soc. Min. de France IV. 1881.) 



1. Das unter dem Namen Zinkaluminit eingeführte, von Laurium 

 stammende Mineral kommt dortselbst mit anderen Zinkmineralien, z. B. 

 auch Serpierit , vor und stellt sich als grünlich weisse , hexagonal um- 

 grenzte Täfelchen dar. Die Winkel dieser Hexagone messen nicht immer 

 120°, und Bertrand beobachtete Werthe von 123° und 124°. 



Nach der optischen Untersuchung ist das Mineral zwar scheinbar ein- 

 axig, negativ, allein das schwarze Kreuz ändert sich beim Drehen der 

 Platte, so dass in Verbindung mit. den geometrischen Eigenschaften auch 

 auf ein zweiaxiges (rhombisches) System mit kleinem Axenwinkel um die 

 erste Mittellinie geschlossen werden könnte. In letzterem Falle wäre dann 

 diese normal zur Basis und die Axenebene parallel ooPoc (100), p > v. 



Unter den mitvorkommenden Zinkerzen wird von Bertrand dann 

 noch eines gedacht, das in Säuren nicht braust, zweiaxig mit kleinem 

 Axenwinkel ist, einen negativen Charakter der ersten Mittellinie und p > u 

 zeigt. Ebene der Axen senkrecht zur langen Ausdehnung der Krystalle. 

 — Ein Name und nähere Charakteristik werden nicht gegeben. 



2. Nach der Untersuchung von Damour ist der Zinkaluminit von einer 

 Härte unter 3, spec. Gew. 2,26. Gibt im Kolben Wasser ab, löslich zum 

 grössten Theile in Kalilauge und in Salpetersäure; ein etwa 5—7% De " 

 tragender Rückstand ist Thon. 



Die Analyse ergab: 



Berechnet. 



SO 3 = 12,94 . 



Al 2 3 = 25,48 . 



ZnO = 34,69 . 



CuO == 1,85 . 



H 2 = 25,04 . 



12,48 

 24,12 

 38,12 



25,28 



100,00 



100,00. 



